pa O 
c) al fin analicé tambien toda lamasa restante, y 
allé: 
óxido de hierro 74, 38 
oxídulo « « 25, 62 
Estas análisis dieron la prueba de que la compo- 
sician del centro era diferente de la de las partes es' 
teriores, . y que el centro correspondia mas á la com- 
posicion teórica de hierro magnético. Sin duda te- 
nemos aquí una metamórfosis, y puede -muy bien ser 
cierto que ella se halla verificada sucesivamente del 
interior al esterior; de modo que, .si fuese posible ha 
cer separar el cristal en muchas .capas octaédri- 
cas, cada una tendria otra composicion y cada vez mé- 
nos oxídulo, en proporcion quese acercase al esterior. 
C los márgenes de las vetas, mas hácia 
la superficie de la tierra, se disminuye la.dureza de 
los cristales y tambien algo el peso absoluto. La 
raspadura no queda negra ya en la superficie; se 
acerca al rojo, aunque en él interior queda siempre 
un polvo negro. Tambien disminuye la atraccion del 
iman. Los resultados de mis ensayes con estas ma 
sas son los siguientes: ada 
a) un cristal bastante grande sacado de una ma- 
sa compuesta de cuarzo, mica descompuesta, actino- 
lita, jo y A una raspadura 
negra, algo rojiza; el centro una negra; peso absolu- 
to—5, 09. La análisis de todo el-crisial daba: 
-Óxido de hierro 77, 18 
óxidulo « « 22, 
.b) Tres cristales, que mpañaban al último é 
indicaban las mismas propiedades, fueron separa- 
dos-en partes centrales: y esteriores. 
1) el centro constaba de: 
óxido de hierro 73, 53 
 OxXídulo « « 26,47 
2) las masas esteriores de: 
óxido de hierro 80, 41. 
oxídulo « «u 19,53 
o a 
